(45) 
turé et que la solution marque de 36° à 37°B. On peut alors décanter, 
étendre d’eau jusqu'à 15°B., séparer la silice et prendre le titre. 
» Les liqueurs ainsi préparées renferment le vanadium à l’état hypova- 
nadique; malgré la présence de tous les sels étrangers, elles peuvent être 
employées telles quelles dans l'impression; déjà l'expérience industrielle 
a été faite par l’un de nous qui n’a pu, pendant plus d’une année de marche 
courante, y trouver le moindre inconvénient. 
» 2° Préparations à base de phosphate hypovanadique. — La solution chlor- 
hydrique des scories brutes, convenablement neutralisée et additionnée 
d’un acétate alcalin, laisse déposer un abondant précipité gris bleuâtre qui 
renferme la plus grande partie du vanadium sous forme de phosphate hy- 
povanadique mélangé d’autres phosphates peu solubles ou entraînés dans 
ces conditions. 
» En recommencçant une seconde fois le même traitement, on peut obte- 
nir un nouveau précipité à 20 pour 100 environ de vanadium métal, si la 
scorie traitée en contenait au moins 1,50 pour 100. 
» Les scories ordinaires, qui n’atteignent pas cette teneur, subissent avec 
avantage un enchérissement préalable très simple : on ajoute à leur disso- 
lution chlorhydrique un excès de scorie en poudre qui neutralise l'acide 
libre et précipite les métaux dont les phosphates sont les môins solubles, 
notamment le vanadyle. Ce premier précipité, léger, grenu, d’un blanc 
grisåtre, est repris par l’acide chlorhydrique et traité, comme plus haut, 
par un acétate (‘). 
(1) Ilest formé principalement de diphosphate trimétallique 
( PO* }(VaO) + 5H°0. 
On obtient celui-ci facilement à l'état de précipité gélatineux gris bleuâtre en mélangeant, 
d’une part, une solution chlorhydrique de métavanadate d'ammonium réduite par la glycé- 
rine ou les sulfites, d'autre part du phosphate ordinaire d’ammonium, neutralisant presque 
rigoureusement, et ajoutant de l’acétate d’ammonium. 
Le précipité s’altère assez facilement pendant les lavages, et paraît se dédoubler en phos- 
phate dimétallique soluble et hydrate hypovanadique. Aussi est-il assez difficile de le pré- 
parer à l'état de pureté, Il brunit à lair pendant la dessiccation, en absorbant un peu 
d'oxygène, 
Composition 
trouvée. calculée, 
Varot, s...» ..)}]: CEF SE Ee SPEE E a ét. . 53,43 51 » 87 
r a à. Se pt R 27,12 29,46 
O ER CL ES VS 18,23 18,67 
Impuretés et pertes..,,..,.... à 1,22 
100,00 100,00 
